Suseptibilitas magnetik

Suseptibilitas magnetik atau disebut pula kerentanan magnetik (Latin: , “reseptif”; disimbolkan dengan χ) merupakan tingkat kemagnetan suatu benda untuk termagnetisasi, yang pada umumnya erat kaitannya dengan kandungan mineral dan oksida besi. Semakin besar kandungan mineral magnetit di dalam batuan, akan semakin besar harga suseptibilitasnya.

Sifat kemagnetan ini cenderung dipengaruhi oleh keadaan suhu, di mana semakin besar suhu, maka nilai suseptibilitasnya pun akan semakin berkurang atau semakin lemah. Sifat kemagnetan tiap batuan yang khas melandasi digunakannya metode magnetik untuk kegiatan eksplorasi maupun kepentingan geodinamika. Metode ini sangat cocok untuk pendugaan struktur geologi bawah permukaan maupun mengetahui potensi mineral mineral ekonomis di bawah permukaan tanah.Husein, Salahudin.2010.Geologi Dasar.Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadah Mada.Yogyakarta

 Suseptibilitas volume 
Suseptibilitas magnetik adalah konstanta proporsionalitas berdimensi yang menunjukkan tingkat kemagnetan suatu bahan dalam respons terhadap medan magnet yang diterapkan. Suatu istilah terkait magnetisabilitas, perbandingan antara momen magnetik dan kerapatan fluks magnet. Parameter yang terkait erat adalah permeabilitas, yang menyatakan jumlah magnetisasi bahan dan volume.

Suseptibilitas volume magnetik , yang diwakili oleh simbol  (terkadang secara sederhana disebut sebagai , terkadang  – magnetik, untuk membedakannya dari suseptibilitas listrik), dinyatakan dalam Sistem Satuan Internasional — dalam sistem lain mungkin terdapat konstanta tambahan - berdasarkan hubungan berikut:

Di sini

M adalah kemagnetan bahan (momen dipol magnetik per satuan volume), terukur dalam ampere per meter, dan

H adalah kekuatan medan magnet, juga diukur dalam satuan ampere per meter.

 karenanya adalah kuantitas tak berdimensi.

Menggunakan Satuan SI, induksi magnetik B terkait erat dengan H berdasarkan hubungan

di mana μ0 adalah konstanta magnetik (lihat tabel konstanta fisika), dan
 adalah permeabilitas relatif bahan.
Karenanya suseptibilitas volume magnetik  dan permeabilitas magnetik  terkait melalui hubungan berikut:
 .
Terkadang suatu kuantitas tambahan yang disebut intensitas kemagnetan (juga merujuk pada polarisasi magnetik J) dan terukur dalam tesla, didefinisikan sebagai
 .
Hal ini memungkinkan deskripsi alternatif dari semua fenomena magnetisasi dalam hal jumlah I dan B, yang bertentangan dengan yang umum digunakan M dan H.

Perhatikan bahwa definisi ini sesuai dengan konvensi SI. Namun, banyak tabel suseptibilitas magnetik memberikan nilai-nilai CGS (lebih khusus emu-cgs, singkatan dari satuan elektromagnetik, atau Gaussian-cgs; keduanya sama dalam konteks ini). Satuan ini bergantung pada definisi yang berbeda dari permeabilitas ruang bebas:

Nilai suseptibilitas volume CGS yang tak berdimensi dikalikan dengan 4π untuk memberikan nilai suseptibilitas volume SI berdimensi:

Misalnya suseptibilitas magnetik volume CGS dari air pada 20 °C sebesar −7.19×10−7 yaitu sebesar −9.04×10−6 dalam konvensi SI.

Dalam fisika adalah hal yang biasa (dalam literatur yang lebih tua) untuk melihat suseptibilitas massa CGS diberikan dalam satuan emu / g, sehingga untuk mengkonversi volume suseptibilitas SI dapat menggunakan konversi 

di mana  adalah massa jenis dalam g/cm3, atau

di mana  adalah massa jenis dalam kg/m3.

 Suseptibilitas massa dan suseptibilitas molar 
Terdapat dua ukuran lainnya dari suseptibilitas, yaitu suseptibilitas massa magnetik (χmass atau χg, terkadang χm), diukur dalam m3·kg−1 (SI) atau dalam cm3·g−1 (CGS) serta suseptibilitas molar magnetik (χmol) yang diukur dalam m3·mol−1 (SI) atau cm3·mol−1 (CGS) yang didefinisikan di bawah ini, di mana ρ adalah massa jenis dalam kg·m−3 (SI) atau g·cm−3 (CGS) dan M adalah massa molar dalam kg·mol−1 (SI) atau g·mol−1 (CGS).

 Pertanda dari suseptibilitas: diamagnetik dan tipe kemagnetan lain 
Berdasarkan sifat magnetik yang ditunjukkan oleh kerentanan magnetiknya, batuan dan mineral dapat diklasifikasikan dalam:
 Diamagnetik
mempunyai kerentanan magnetik (k) negatif dan kecil artinya bahwa orientasi orbital elektron zat ini selalu berlawanan arah dengan medan magnet luar. Contohnya: grafit, kuarsa dan garam.
 Paramagnetik
mempunyai harga kerentanan magnetik (k) positif dan kecil.
 Feromagnetik
mempunyai harga kerentanan magnetik (k) positif dan besar yaitu sekitar 106 kali dari diamagnetik/paramagnetik.

Jika χ positif, suatu material dapat bersifat paramagnetik. Dalam hal ini, medan magnet di dalam material diperkuat oleh magnetisasi yang diinduksi. Atau, jika χ negatif, material tersebut bersifat diamagnetik. Dalam hal ini, medan magnet di dalam material dilemahkan oleh magnetisasi yang diinduksi. Umumnya, bahan non-magnetik dikatakan sebagai para- atau diamagnetik karena mereka tidak memiliki magnetisasi permanen tanpa medan magnet dari luar. Material feromagnetik, ferimagnetik, atau antiferomagnetik memiliki suseptibilitas yang positif dan memiliki magnetisasi permanen bahkan tanpa medan magnet dari luar.

 Contoh 
+ Suseptibilitas magnetik beberapa bahan Bahan  SuhuTekanan   (sus. molar)   (sus. mass)   (sus. volume)   M (massa molar)  (massa jenis) Satuan (°C)(atm)SI(m3·mol−1)CGS(cm3·mol−1)SI(m3·kg−1)CGS(cm3·g−1)SICGS (emu)(10−3 kg/mol)atau (g/mol)(103 kg/m3)atau (g/cm3) He  20 1−2.38×10−11−1.89×10−6−5.93×10−9 −4.72×10−7 −9.85×10−10   −7.84×10−11 4.0026  0.000166 Xe   20 1 −5.71×10−10−4.54×10−5 −4.35×10−9−3.46×10−7 −2.37×10−8  −1.89×10−9   131.290.00546 O2   20 0.209 4.3×10−83.42×10−31.34×10−6 1.07×10−4  3.73×10−72.97×10−8  31.990.000278 N2   20 0.781 −1.56×10−10−1.24×10−5−5.56×10−9 −4.43×10−7  −5.06×10−9−4.03×10−10  28.01 0.000910 Udara (NTP)   201       3.6×10−72.9×10−8  28.970.00129 air  201 −1.631×10−10−1.298×10−5 −9.051×10−9 −7.203×10−7 −9.035×10−6 −7.190×10−7 18.015 0.9982Minyak parafin, 220-260cts 221−10.1×10−9−8.0×10−7−8.8×10−6−7.0×10−70.878PMMA 221−7.61×10−9−6.06×10−7−9.06×10−6−7.21×10−71.190PVC 221−7.80×10−9−6.21×10−7−10.71×10−6−8.52×10−71.372Kaca silika terfusi 221−5.12×10−9−4.07×10−7−11.28×10−6−8.98×10−72.20 Berlian    R.T.1 −7.4×10−11 −5.9×10−6 −6.2×10−9−4.9×10−7  −2.2×10−5 −1.7×10−6   12.01 3.513 Grafit   (hingga c-axis)  R.T.1 −7.5×10−11 −6.0×10−6 −6.3×10−9−5.0×10−7  −1.4×10−5 −1.1×10−6   12.01 2.267 Grafit    R.T.1 −3.2×10−9 −2.6×10−4 −2.7×10−7 −2.2×10−5  −6.1×10−4 −4.9×10−5   12.01 2.267 Grafit     -1731 −4.4×10−9 −3.5×10−4 −3.6×10−7−2.9×10−5  −8.3×10−4 −6.6×10−5   12.01 2.267 Al    1  2.2×10−10 1.7×10−57.9×10−9 6.3×10−7 2.2×10−5 1.75×10−6 26.98 2.70 Ag   961 1       −2.31×10−5−1.84×10−6  107.87 bismut The tensor needs to be averaged over all orientations:  . 20 1−3.55×10−9 −2.82×10−4−1.70×10−8 −1.35×10−6 −1.66×10−4 −1.32×10−5 208.989.78 Tembaga   201       -9.63×10−67.66×10−7  63.5468.92 Nikel   201       60048  58.698.9 Besi   201       200,00015,900  55.8477.874

 Lihat pula 
 Konstanta Curie
 Besi
 Konstanta magnetik
 Fluks magnetik
 Persamaan Maxwell

 Referensi 

 Pranala luar 
 Linear Response Functions  in Eva Pavarini, Erik Koch, Dieter Vollhardt, and Alexander Lichtenstein (eds.): DMFT at 25: Infinite Dimensions, Verlag des Forschungszentrum Jülich, 2014 ISBN 978-3-89336-953-9

Kategori:Geologi
Kategori:Magnetisme
Kategori:Petrofisika